## Jurnal Talenta Sipil, 4(2), Agustus 2021, 225-235

## Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuat Tekan Beton

## Rara Amelia, Suhendra*, Kiki Rizky Amalia
Program Studi Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email: Suhendra_domas@yahoo.com
Abstrak. Penggunaan  material  sebagai  bahan  campuran  beton  dapat  menjadi  keuntungan  dari  perencanaan  konstruksi,  apabila komposisi  campuran  betonnya  tepat.  Kekuatan  karakteristik  beton  menjadi  perhatian  penting  bagi  perencana  dan  pengendalian mutu,  karena  kekuatan  beton  biasanya  memberikan  gambaran  kualitas  beton  secara  keseluruhan.  Kuat  tekan  beton  dipengaruhi oleh  banyak  factor.  Studi  ini  meneliti  faktor  yang  mempengaruhi  kuat  tekan  beton  dari  proporsi  bahan-bahan  penyusun  beton saja.Adapun komponen-komponen yang mempengaruhi kuat tekan beton yang dikaji ialah Faktor Air-Semen, nilai abrasi, Faktor Agregat-Semen dan Faktor Luas Permukaan agregat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh masing-masing komponen secara parsial dan kombinasi dua komponen atau lebih secara simultan terhadap kuat tekan beton dengan 15 hipotesis data  yang  ditelaah  melalui  program  SPSS  versi  22  dan  Ms.Excel.  Dari  100  data  sekunder  yang  bersumber  dari  laporan perencanaan  campuran  beton pada Laboratorium  Fakultas Teknik Universitas Batanghari diperoleh hasil  Faktor Agregat-Semen memberikan pengaruh yang paling dominan secara parsial terhadap kuat tekan beton sebesar 63,8%. Pada kombinasi 2 komponen yakni  Faktor  Agregat-Semen  dan  nilai  abrasi  secara  simultan  memberikan  pengaruh  yang  paling  dominan  terhadap  kuat  tekan beton sebesar 65,7%. Pada 3 kombinasi komponen yaitu Faktor Agregat-Semen, nilai abrasi dan Faktor Luas Permukaan secara simultan  memberikan pengaruh  yang paling dominan terhadap kuat tekan beton sebesar 71%. Pengaruh 4 kombinasi komponen ialah  Faktor Air-Semen, Faktor Agregat-Semen, nilai abrasi dan Faktor Luas Permukaan secara simultan  memberikan pengaruh sebesar 70,7% terhadap kuat tekan beton.

## Kata Kunci : beton, kuat tekan, hubungan faktor-faktor

## PENDAHULUAN
Kuat  tekan  beton  dipengaruhi  banyak  faktor,  yaitu  proporsi  bahan-bahan  penyusun,  metode  perancangan, perawatan  beton,  serta  keadaaan  pada  saat  pengecoran.  Studi  literatur  ini  hanya  akan  terfokus  pada  faktor  yang mempengaruhi kuat tekan beton dari proporsi bahan-bahan penyusun  beton saja.
Studi literatur ini dilakukan untuk menambah kajian mengenai hubungan pada setiap komponen bahan material penyusun  beton  yang  mempengaruhi  kuat  tekan  beton  normal.  Beton  normal  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena sebagian  besar  uji  campuran  beton  yang  dilakukan  di  Laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas  Batanghari menggunakan beton jenis ini.

## Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh hubungan masing-masing komponen secara parsial terhadap kuat tekan benda uji beton yang berumur 7 hari.
2. Mengetahui pengaruh  hubungan  kombinasi 2 komponen antara  FAS,  nilai abrasi, FAgS dan FLP secara simultan terhadap kuat tekan benda uji beton normal.
3. Mengetahui pengaruh  hubungan  kombinasi 3 komponen antara  FAS,  nilai abrasi, FAgS dan FLP secara simultan terhadap kuat tekan benda uji beton normal.
4. Mengetahui pengaruh  hubungan  kombinasi 4 komponen antara  FAS,  nilai abrasi, FAgS dan FLP secara simultan terhadap kuat tekan benda uji beton normal.

## Kuat Tekan Beton
Kuat  tekan  beton  banyak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  parameter-parameter  yang  paling  penting mempengaruhi kekuatan beton menurut Edward G. Nawy (2009) antara lain :
1. Kualitas semen
2. Proporsi semen terhadap campuran ialah Faktor Air Semen (FAS).
3. Kekuatan agregat ialah nilai abrasi dari agregat kasar dan luas permukaan agregat,
4. Interaksi atau adesi antara pasta semen dengan agregat berupa rasio agregat-semen.
Kekuatan beton sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, ACI ( American Concrete Institute ) menjelaskan bahwa luas permukaan agregat adalah turunan dari beberapa faktor yang mempengaruhi workability beton.
Faktor Air-Semen
Faktor  Air-Semen  adalah  rasio  berat  air  terhadap  berat  semen.  Adapun  hubungan  antara  Faktor  Air/Semen terhadap kuat tekan beton ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1 Hubungan Antara Faktor Air/Semen Terhadap Kuat Tekan
( Sumber : A.M Neville, 2010 ) .
Semakin  kecil  nilai  FAS  yang  dipakai  maka  akan  menghasilkan  kekuatan  beton  yang  semakin  baik  pula. Campuran beton yang menggunakan nilai FAS yang besar, akan lebih sedikit membutuhkan pasta semen, sebaliknya campuran beton yang menggunakan nilai FAS kecil, akan lebih banyak membutuhkan pasta semen.

## Nilai Abrasi dari Agregat
Pengaruh abrasi terhadap kuat tekan beton ini dapat digambarkan bahwa beton dengan kuat hancur yang besar juga mempunyai daya tahan terhadap kikisan yang besar. Apabila suatu agregat  kasar dengan  nilai abrasi yang kecil maka semakin besar kuat tekan yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya (Yuni Damayanti,2015).

## Faktor Agregat-Semen
Ketika nilai Faktor  Agregat-Semen kecil maka rongga antar  agregat terlapisi oleh pasta  semen  yang  membuat beton mudah dicampur, sehingga kemampuan kerja beton meningkat. Hubungan Faktor Agregat-Semen terhadap kuat tekan beton ditunjukkan pada gambar 2 berikut.
Gambar 2 Hubungan Rasio Agregat/Semen pada Kekuatan Beton ( Sumber : A.M Neville & JJ.Brooks, 2010)

## Faktor Luas Permukaan
ACI  ( American  Concrete  Institute )  menjelaskan  bahwa  luas  permukaan  agregat  adalah  turunan  dari  beberapa faktor yang mempengaruhi workability beton yang mempengaruhi kuat tekan beton.
Tattersall  (1991)  menjelaskan  bahwa  luas  spesifik  permukaan  agregat  adalah  rasio  dari  total  luas  permukaan terhadap  total  massa  atau  volume,  dan  diukur  dalam  m 2 /kg.  Nilai  FLP  untuk  satu  set  ukuran  saringan  menurut  TAI seperti pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Faktor Luas Permukaan Saringan FLP No Bukaan, mm m²/kg ˃ No. 4 > 4,75 0,41 No. 8 2,36 0,82 No. 16 1,18 1,64 No. 30 0,6 2,87 No. 50 0,3 6,14 No. 100 0,15 12,29 No. 200 0,075 32,77 ( Sumber : Silvia Sukirman, 2003)
Catatan :  -  Untuk semua ukuran saringan di atas No. 4 diperhitungkan sebagai  0,41 m 2 /kg.
- FLP digunakan jika seluruh urutan saringan digunakan.
Pada penelitian dari Newman dan Teichenne (1954) membuktikan bahwa jika luas permukaan spesifik agregat dalam campuran beton bertambah tetapi Faktor Air Semen (FAS) masih sama, maka kuat tekan beton dan kelecakan akan berkurang.

## Aplikasi SPSS
SPSS  adalah  akronim  dari Statistical  Package  for  Social  Science, yaitu software untuk  menganalisis  data, melakukan  perhitungan  statistik  baik  untuk  statistik  parametrik  maupun  non-parametik  dengan  berbasis windows (Ghozali, 2016).
Uji  normalitas  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  Kolmogorov  Smirnov.  Jika  nilai  signifikannya  lebih  besar dari 0,05 maka data distribusi tersebut dinyatakan normal.
Uji  Multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar komponen bebas (komponen X) atau tidak. Data yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara komponen bebas (komponen X). Pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas ini adalah nilai tolerance > 0,10 dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2018).
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  masing-masing  komponen  independen  yaitu  komponen FAS, nilai abrasi, FAgS dan FLP secara individual (parsial) terhadap komponen dependen (kuat tekan beton).
Uji  f  atau  disebut  juga  dengan  Analisis  Komponen  (ANOVA)  digunakan  untuk  menguji  tingkat  signifikansi pengaruh  beberapa  komponen  independen  secara  bersama-sama  terhadap  komponen  terikat,  yaitu  dengan  tingkat signifikansi 0,05.
Berdasarkan nilai signifikan level 0,05 (α = 0,05%) (Ghozali 2018). Dasar pengambilan keputusan uji f adalah : 1. Jika  nilai  sig  <  0,05  maka  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak,  artinya  terdapat  pengaruh  signifikan  komponen  X  secara simultan terhadap komponen Y.
2. Jika  nilai  sig  >  0,05  maka  Ha  ditolak  dan  Ho  diterima,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  komponen  X  secara simultan terhadap komponen Y.

## METODE
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  laporan  perencanaan  campuran  beton  pada Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  aplikasi  Ms.Excel  dan  SPSS. Aplikasi  Ms.Excel  digunakan  untuk  mengolah  data  sekunder,  sedangkan  SPSS  digunakan  untuk  menganalisis  data yang telah diolah.
Tahapan  penelitian  digambarkan  melalui  diagram  alir  ( flowchart ).  Berikut  di  bawah  ini  disajikan  gambar  3 bagan alir pada penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data diperoleh dari laporan perencanaan campuran beton yang bersumber dari Laboratorium Teknik Universitas Batanghari.  Adapun  jumlah  data  yang  diperoleh  sebanyak  100  data  pada  tahun  2018,  2019  dan  2020.  Karakteristik data  dalam  penelitian  ini  meliputi  Faktor  Air-Semen  (FAS)  dan  Faktor  Agregat-Semen  (FAgS)  yang  diperoleh  dari mix design beton, sedangkan nilai abrasi (abr) yang diperoleh dari hasil uji abrasi, dan Faktor Luas Permukaan (FLP) agregat  diperoleh  dari  analisa  saringan  agregat  kasar  maupun  agregat  halus.  Berikut  adalah  rekapitulasi  olahan  data DMF.
Tabel 2 Rekapitulasi Faktor-Faktor dan Kuat  Tekan Beton No FAS FAgs Abr FLP fc’ 1 0,43 3,5 22,74 6,73 22 2 0,45 4,1 22,74 6,73 20 3 0,602 5 22,74 6,73 15 4 0,47 4,3 22,7 4,85 18,45 5 0,46 4,1 21,39 5,78 18 6 0,49 4,4 21,39 5,78 18 7 0,45 3,9 24,3 9,08 20 8 0,45 3,9 24,28 6,19 18 9 0,45 3,9 24,8 10,56 20 10 0,48 3,8 24,7 6,65 18,3 11 0,52 4,5 24,7 6,00 16 12 0,42 3,6 25,64 8,09 18 13 0,41 3,2 21,39 13,16 26 14 0,475 3,9 26,5 8,34 18 15 0,465 4,1 20,32 6,67 17 16 0,41 3,2 21,39 5,95 26 17 0,465 4,1 20,46 6,73 16 18 0,45 3,9 24,12 6,17 18 19 0,48 3,7 24,2 6,64 19,1 20 0,599 4,4 26,8 4,71 12,1 21 0,39 3,5 24,42 11,02 25,1 22 0,45 3,9 18,9 7,60 19,8 23 0,45 3,9 18,9 7,67 19,1 24 0,451 4,2 22,5 4,99 18,2 25 0,47 4,5 14,3 5,36 18 26 0,483 4,1 24,38 8,09 18 27 0,47 4,5 14,3 5,36 18 28 0,46 4,1 21,39 5,78 18 29 0,59 5,3 24,7 6,00 10,9 30 0,59 5,3 24,7 6,00 10,9 31 0,45 4,1 26,8 10,63 22,3 32 0,519 4,5 33,7 7,31 19,3 33 0,48 4,5 13,6 4,98 17,7 34 0,509 4,9 32,89 6,97 14,2 35 0,46 4,4 18,04 7,66 15,5 36 0,46 4,4 18,04 7,66 15,3 37 0,451 4,2 18,24 9,59 21,8 38 0,42 3,5 24,7 9,59 21,4 39 0,5 4,7 21,82 5,62 13,9 40 0,501 4,8 13,06 9,59 14 41 0,36 3,1 20,18 10,63 23,4 42 0,639 6,2 13,6 4,98 10,5 43 0,5 4,8 14,02 7,42 15,8 44 0,48 4,6 14,02 7,42 18,3 45 0,451 4,2 22,48 5,04 18 46 0,4 3,8 18,66 7,28 20,4 47 0,501 4,7 36,18 9,85 13,8 48 0,47 4,4 18,76 9,89 18,4 49 0,461 4,2 25,8 9,37 18,5 50 0,422 3,9 23,5 10,94 18,3 51 0,43 4 14,9 5,35 18,4 52 0,599 5,5 25,64 4,72 11,8
53 0,59 5,3 24,7 6,00 13,2 54 0,485 4,3 25,64 4,72 15,6 55 0,501 4,7 23,56 6,33 17,51 56 0,521 5 24,19 7,79 12,62 57 0,58 5,3 20,28 11,02 18 58 0,462 4,2 20,28 11,02 18,1 59 0,42 3,6 13,04 11,02 24,24 60 0,426 4 25 4,83 18 61 0,426 4 22,25 4,83 18,3 62 0,481 4,6 25 4,83 13,9 63 0,46 3,9 20,86 6,83 17,8 64 0,481 4,6 22,25 4,83 14 65 0,415 3,5 22,76 10,30 20,75 66 0,425 3,9 24,28 9,90 18,18 67 0,449 4,1 26,1 6,59 17,26 68 0,471 4,4 14,2 10,64 20,09 69 0,549 4,9 14,3 6,20 17,35 70 0,551 5,3 14,2 6,59 16,19 71 0,48 4,6 25,94 7,36 13,7 72 0,481 4,5 23,56 6,33 19,42 73 0,491 4,6 24,68 8,34 15,27 74 0,451 4,2 22,2 5,00 18,26 75 0,48 4,2 15,88 8,75 18,43 76 0,45 4 23,38 5,88 16,1 77 0,45 4 24,28 5,88 17,3 78 0,539 4,7 36,18 10,63 18,43 79 0,415 3,5 24,15 8,02 18 80 0,42 3,3 19,7 6,74 22 81 0,521 5 29,17 7,73 14,2 82 0,501 4,7 22,9 7,45 13,9 83 0,45 3,6 19,58 11,02 24,8 84 0,4 3,1 19,58 11,02 25 85 0,376 3,3 24 6,02 23,4 86 0,581 4,9 19,58 6,29 18 87 0,5 4,4 24,18 6,19 19 88 0,5 3,9 24,1 6,26 19 89 0,42 3,3 19,7 8,09 23 90 0,42 3,6 24,88 6,74 18 91 0,471 4,3 31 7,06 19 92 0,461 4,3 27 6,94 19 93 0,469 4 16,9 8,72 18,3 94 0,401 3,7 13,48 9,05 24 95 0,38 3,1 15,3 9,28 20 96 0,601 5,6 36,52 4,46 8,4 97 0,519 4,5 30,9 5,70 14 98 0,55 5 20,4 9,25 19 99 0,578 5,7 36,52 4,85 14,5 100 0,368 3,3 25,3 9,52 23,3
( Sumber : Olahan Data Sekunder, 2021)
Pengujian  menggunakan  program  SPSS  yang  dalam  hal  ini  akan  dilakukan  sebanyak  15  kali  uji    berdasarkan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini yakni meliputi :
Tabel 3 Hipotesis Data No. Komponen independen Dependen X X₁ X₂ X₃ X₄ Y 1 FAS fc' 2 Abr fc' 3 FAgS fc' 4 FLP fc' 5 FAS FAgS fc' 6 FAS Abr fc' 7 FAS FLP fc'
8 FAgS Abr fc' 9 FAgS FLP fc' 10 FLP Abr fc' 11 FAS FAgS Abr fc' 12 FAS FAgS FLP fc' 13 FAS Abr FLP fc' 14 FAgS Abr FLP fc' 15 FAS FAgS Abr FLP fc'
(Sumber : Data Olahan, 2021)

## Hubungan FAS Terhadap fc'
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh  yang  signifikan antara  Faktor  Air-Semen terhadap kuat  tekan beton.  Lebih lanjut,  hasil  uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh FAS terhadap fc’ adalah sebesar 55,9%. Berikut grafik hubungan Faktor Air-Semen terhadap kuat tekan beton berdasarkan hasil regresi Curve Estimation pada gambar  di bawah ini.

## Gambar 4 Hubungan FAS dan fc'
Dari  gambar  yang  disajikan  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  nilai  rasio  air-semen  maka  kuat  tekan beton semakin rendah.

## Hubungan Nilai Abrasi Terhadap fc’
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi tidak normal. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai abrasi terhadap kuat tekan beton. Lebih lanjut, hasil uji koefisien determinasi  menunjukkan  bahwa  pengaruh  nilai  abrasi  terhadap  kuat  tekan  hanya  sebesar  6,2%.  Dapat  disimpulkan bahwa  pada  nilai  abrasi  ini  tidak  terlalu  berpengaruh  yang    signifikan  terhadap  kuat  tekan  beton  dibuktikan  dengan kecilnya  nilai  R 2 .  Berikut  disajikan  grafik  hubungan  nilai  abrasi  terhadap  kuat  tekan  beton  berdasarkan  hasil  regresi Curve Estimation .

## Gambar 5 Hubungan abr dan fc'
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa data menunjukan beberapa nilai abrasi yang rendah tetapi kuat tekan betonnya tinggi, ada pula nilai abrasi yang rendah tetapi kuat tekan betonnya rendah pula

## Hubungan FAgS Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  normal.  Hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Faktor Agregat-Semen terhadap kuat tekan beton. Lebih lanjut, hasil uji  koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Faktor  Agregat-Semen  terhadap  kuat  tekan  adalah  sebesar 63,8  %.  Berikut  disajikan  grafik  hubungan  nilai  abrasi  terhadap  kuat  tekan  beton  berdasarkan  hasil  regresi Curve Estimation .

## Gambar 6 Hubungan FAgS dan fc'
Dari  grafik  yang  disajikan  di  atas  terlihat  bahwa  kuat  tekan  beton  mengalami  penurunan  seiring  dengan meningkatnya Faktor Agregat-Semen.

## Hubungan FLP Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Hasil  uji  t  menunjukkan  secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Faktor Luas Permukaan terhadap kuat tekan beton. Lebih lanjut, hasil uji  koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Faktor  Luas  Permukaan  terhadap  kuat  tekan  adalah  sebesar 26,6%. Berikut di bawah ini disajikan grafik hubungan Faktor Luas Permukaan terhadap kuat tekan beton berdasarkan hasil regresi Curve Estimation .

## Gambar 7 Hubungan FLP terhadap fc’
Berdasarkan  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  semakin  besar  nilai  Faktor  Luas  Permukaan  agregat  maka  semakin besar pula kuat tekan yang dihasilkan. Namun, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Newman, 1954) akan berbeda hasilnya yang menunjukkan bahwa jika permukaan agregat bertambah maka kuat tekan beton berkurang.

## Hubungan FAS dan FAgS Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  interkorelasi  antara  FAS  dan  FAgS.  Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  FAS  dan  FAgS  secara  simultan  terhadap  fc'.  Lebih  lanjut,  hasil  uji  koefisien  determinasi menunjukkan  bahwa  pengaruh  FAS  dan  FAgS  terhadap  fc'  adalah  sebesar  63,8%.  Di  bawah  ini  grafik  hubungan Faktor Air-Semen dan Faktor Agregat-Semen terhadap kuat tekan beton.

## Gambar 8 Hubungan FAS-FAgS dan fc’
Berdasarkan grafik di atas, pada kasus  Faktor Agregat-Semen  yang bernilai 3, 4 juga 5 mengalami penurunan kuat tekan seiring meningkatnya Faktor Air-Semen.

## Hubungan FAS dan abr Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa tidak adanya interkorelasi antara FAS dan nilai abrasi. Hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan  antara  FAS  dan  nilai  abrasi  secara  simultan  terhadap  fc'.  Lebih  lanjut,  hasil  uji  koefisien  determinasi menunjukkan bahwa pengaruh FAS dan  nilai abrasi terhadap fc' adalah sebesar 56,7%. Di bawah ini disajikan grafik hubungan Faktor Air-Semen dan nilai abrasi terhadap kuat tekan beton.

## Gambar 9 Hubungan FAS-abr dan fc’
Dari  data  yang  telah  diolah  terlihat  bahwa  semakin  besar  nilai  abrasi  diikuti  dengan  semakin  besarnya  Faktor Air-Semen maka kuat tekannya semakin kecil.

## Hubungan FAS dan FLP Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  interkorelasi  antara  FAS  dan  FLP.  Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan antara FAS dan FLP secara simultan terhadap fc'. Lebih lanjut, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa  pengaruh  secara  simultan  FAS  dan  FLP  terhadap  fc'  adalah  sebesar  63%.  Di  bawah  ini  disajikan  grafik hubungan Faktor Air-Semen dan Faktor Luas Permukaan terhadap kuat tekan beton.

## Gambar 10 Hubungan FAS-FLP dan fc’
Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai Faktor Luas Permukaan maka semakin kecil nilai Faktor Air-Semennya diikuti dengan kecilnya nilai kuat tekan.

## Hubungan FAgS dan abr Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  interkorelasi  antara  FAgS  dan  nilai  abrasi.  Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh yang signifikan antara FAgS dan nilai abrasi secara simultan terhadap fc'. Lebih lanjut, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan  bahwa  pengaruh  secara  simultan  FAgS  dan  nilai  abrasi  terhadap  fc'  adalah  sebesar  65,7%.  Berikut disajikan grafik hubungan Faktor Agregat-Semen dan nilai abrasi terhadap kuat tekan beton.

## Gambar 11 Hubungan FAgS-abr dan fc’
Jika  grafik  dilihat  secara  keseluruhan  didapat  kesimpulan  bahwa  semakin  besar  nilai  Faktor  Agregat-Semen diikuti dengan besarnya nilai abrasi yang berpengaruh terhadap penurunan kuat tekan beton.

## Hubungan FAgS dan FLP Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  interkorelasi  antara  FAgS  dan  FLP.  Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  FAgS  dan  FLP  secara  simultan  terhadap  fc'.  Lebih  lanjut,  hasil  uji  koefisien  determinasi menunjukkan  bahwa  pengaruh  secara  simultan  FAgS  dan  FLP  terhadap  fc'  adalah  sebesar  64,4%.  Berikut  disajikan grafik hubungan Faktor Agregat-Semen dan Faktor Luas Permukaan terhadap kuat tekan beton.

## Gambar 12 Hubungan FAgS-FLP dan fc’
Dari  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  semakin  besar  nilai  FLP  maka  semakin  kecil  pula  nilai  FAgS,  yang berpengaruh terjadinya kenaikan pada kuat tekan beton.

## Hubungan FLP dan abr Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa tidak adanya interkorelasi antara FLP dan nilai abrasi. Hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan  antara  FLP  dan  nilai  abrasi  secara  simultan  terhadap  fc'.  Lebih  lanjut,  hasil  uji  koefisien  determinasi menunjukkan bahwa pengaruh secara simultan FLP dan nilai abrasi terhadap fc' adalah sebesar 30,5%.
Berikut disajikan grafik hubungan Faktor Luas Permukaan dan nilai abrasi terhadap kuat tekan beton.

## Gambar 13 Hubungan FLP-abr dan fc’
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa semakin besar nilai abrasinya, maka semakin kecil nilai Faktor Luas Permukaan agregatnya yang berpengaruh pada penurunan kuat tekan beton yang dihasilkan.

## Hubungan FAS, FAgS, dan abr Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  interkorelasi  antara  FAS,  FAgS  dan  nilai  abrasi.  Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  FAS,  FAgS  dan  nilai  abrasi  secara  simultan  terhadap  fc'.  Lebih  lanjut,  hasil  uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh secara simultan  FAS, FAgS dan nilai abrasi terhadap fc' adalah sebesar 65,4%.

## Hubungan FAS, FAgS,  FLP Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa tidak adanya interkorelasi antara FAS, FAgS dan FLP. Hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan  antara  FAS,  FAgS  dan  FLP  secara  simultan  terhadap  fc'.  Lebih  lanjut,  hasil  uji  koefisien  determinasi menunjukkan bahwa pengaruh FAS, FAgS dan FLP secara simultan terhadap fc' adalah sebesar 69,3%.

## Hubungan FAS, Nilai Abrasi, dan FLP Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa tidak adanya interkorelasi antara FAS, nilai abrasi dan FLP. Hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang  signifikan  antara  FAS,  nilai  abrasi  dan  FLP  secara  simultan  terhadap  fc'.  Lebih  lanjut,  hasil  uji  koefisien determinasi  menunjukkan  bahwa  pengaruh  FAS,  nilai  abrasi  dan  FLP  secara  simultan  terhadap  fc'  adalah  sebesar 63,7%.

## Hubungan FAgS, abr, dan FLP Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  interkorelasi  antara  FAgS,  nilai  abrasi  dan  FLP.  Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  FAgS,  nilai  abrasi  dan  FLP  secara  simultan  terhadap  fc'.  Lebih  lanjut,  hasil  uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh  FAgS, nilai  abrasi dan  FLP  secara simultan terhadap fc' adalah sebesar 71%.

## Hubungan FAS, FAgS, abr, dan FLP Terhadap fc’
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  secara  normal.  Uji  multikolonieritas  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  interkorelasi  antara  FAS,  FAgS,  nilai  abrasi  dan  FLP.  Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan antara FAS, FAgS, nilai abrasi dan FLP secara simultan terhadap fc'. Lebih lanjut, hasil uji koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  pengaruh  FAS,  FAgS,  nilai  abrasi  dan  FLP  secara  simultan  terhadap  fc' adalah sebesar 70,7%.

## SIMPULAN
1. Faktor  Agregat-Semen  memberikan  pengaruh  yang  paling  dominan  secara  parsial  terhadap  kuat  tekan  beton sebesar 63,8%.
2. Pada kombinasi 2 komponen yakni Faktor Agregat-Semen dan nilai abrasi secara simultan memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap kuat tekan beton sebesar 65,7%.
3. Pada 3 kombinasi komponen yaitu Faktor Agregat-Semen, nilai abrasi dan Faktor Luas Permukaan secara simultan memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap kuat tekan beton sebesar 71%.
4. Pengaruh  4  kombinasi  komponen  ialah  Faktor  Air-Semen,  Faktor  Agregat-Semen,  nilai  abrasi  dan  Faktor  Luas Permukaan secara simultan memberikan pengaruh sebesar 70,7% terhadap kuat tekan beton.

## Saran
Menyadari  keterbatasan  pengetahuan  maupun  kemampuan  penulis  pada  penelitian  ini,  berikut  beberapa  saran untuk dapat dilanjutkan oleh peneliti lain :
1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membuat grafik sistem nomogram yakni mengkombinasi 4 komponen yang meliputi Faktor Air-Semen, nilai abrasi, Faktor Agregat-Semen, dan Faktor Luas Permukaan agregat menggunakan program-program software yang mendukung.
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menganalisa hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton lainnya seperti pemadatan beton, perawatan beton, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwis  Fitro,  Sultan  Amir  Mufti,  dan  Anwar  Chairul.  (2016). Pengaruh  Variasi  Faktor  Air  Semen  Terhadap  Kuat Tekan Beton Beragregat Batu Apung . Ginting,  Arusmalem.  (2012). Pengaruh  Rasio  Agregat  Semen  dan  Faktor  Air  Semen  Terhadap  Kuat  Tekan  dan Porositas Beton . IBM SPSS Statistics Versi 22 Neville, A. B. (1987). Concrete Technology : Longman Group ltd. London. Neville, A. (2011). Properties Of Concrete 5th Edition. SNI 03-2843-2000. Tata cara pembuatan rencana campuran. SNI 03-2847-2002. Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. Tattersall, G. (1991). Workability and Quality Control of Concrete. London, Britania Raya: E&FN Spon. Yuni, Damayanti. (2015). Hubungan Nilai Abrasi Agregat Kasar Terhadap Kuat Tekan Beton.